264 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



ne pas commettre d'erreur supérieure au quart de la 

 quantité totale donnée par la formule. 



Changements séculaires. — Les variations de lon- 

 gueur sous la simple influence du temps, soit pour des 

 barres neuves c'est-à-dire étudiées après le forgeage à 

 chaud, soit pour des barres préalablement étuvées* à 

 partir de 100° par exemple, avec un abaissement gra- 

 duel de la température, ont été suivies pendant plu- 

 sieurs années. Pour la pratique des instruments de 

 précision, les variations des barres bien étuvées sont 

 seules intéressantes, puisque ce traitement est de na- 

 ture à en réduire l'amplitude au minimum. 



J'ai donné dans mon premier mémoire les résultats 

 obtenus par l'étude de la variation de longueur d'une 

 régie d'abord étuvée de 150° à 40°. puis abandonnée 

 à la température ambiante pendant une année. Les 

 mesures ont été poursuivies pendant plus de cinq ans. 



La figure 4 représente les valeurs obtenues. La 

 courbe pointillée inférieure indique les variations de la 

 température dans le laboratoire où cette barre était 

 conservée ; la deuxième courbe ondulée, tracée autour 

 de la courbe générale inférieure, relie entre eux les 

 résultats des observations directes faites toujours à 



' Dans mon premier mémoire, j'avais désigné par le mot usuel 

 « recuit » la chauffe prolongée à des températures relativement 

 peu élevées; la confusion du double emploi de cette expression 

 qui désigne généralement pour les métallurgistes une chauffe aune 

 température élevée, m'a engagé à proposer pour l'opération dont 

 il est question ici, le mot d' « étuvage » adopté aujourd'hui par la 

 plupart des physiciens qui se sont occupés de cette question. L'ex- 

 pression « vieillissement », devenue aussi usuelle depuis quelque 

 temps, doit être entendue dans le sens d'une action produite par 

 l'étuvage. 



